— 818 — 



ресыщенхе. Пересыще1пе выражалось въ граммахъ водной соли на 100 ее. 

 насыщеннаго раствора. Въ солянокпсломъ раствор'Ь пересыщен1е измерялось 

 чувствительнымъ ареометроыъ. 



При изучен1И вн-1шняго вида крпсталловъ необходимо различать два 

 рода симметрии: епм.метр^ю внешнюю, выражающуюся въ равенетв-Ь граней 

 одной и той же нроетой Формы, и еимметрхю внутреннюю (однородность), 

 внешниыъ образомъ проявляющуюся въ постоянствЬ гранныхъ угловъ. Въ 

 дМетвительности, выроешхе изъ пересыщенныхъ растворовъ кристаллы не 

 осуществляють ни той, ни другой симыетр1н^), пнамъ интересно просл-Ьдить, 

 въ какой м^рЪ епмметр1я крпсталловъ завпсптъ отъ степени пересыщения 

 раствора. Количественное р'6и1ен1е этого вопроса могло бы быть темой сне- 

 щальной работы; мы удовольствовались, однако, лишь немногими Фактами. 

 Именно, онытъ показа.1ъ, что при уменьшен1и пересыщеная внутренняя 

 симметрхя кристалловъ возрастаетъ, а внЬшняя уменьшается. Другими сло- 

 вами: изъ сильно пересыщенныхъ растворовъ получаются неоднородные, 

 съ включеи1яыц маточнаго раствора, кристаллы, но зато удивительно пра- 

 вильные на видъ; изъ слабо пересыщенныхъ растворовъ вырастаютъ одно- 

 родные (прозрачные), но несимметричные на видъ кристаллы. Сказанное 

 относится къ кристалламъ, растущимъ во вращающемся кристаллизаторе ^). 

 Вл1ян1е пересыщения на осуществлен1е свойственной кристаллу даннаго ве- 

 щества симметр1и объясняется д-Ьйствхемъ концентращонныхъ потоковъ, 

 подымающихся съ кристалла во время его роста. Неоднородность быстро 

 выросшаго кристалла намъ будетъ понятна, если принять во внпмап1е очень 

 вероятную неоднородность концентрап1И охватывающаго крпсталлъ потока. 

 Вн-Ьшняя асеиметр1я крпсталловъ, растущихъ прп маломъ пересыщении, 

 объясняется т^мъ, что всякая, хотя бы и очень маленькая внЬшняя несим- 

 метричность зародыша, уклоняегь слабый концентращонный потокъ, а это 

 отклонение, въ свою очередь, увеличить уже существующую ассиметр^ю. 

 Наоборотъ, при большпхъ пересыщен1яхъ, когда потоки очень сильны, ма- 

 леньк1я уклонен1Я отъ внешней симметр1и не скажутся на потокахъ, и кри- 

 стал.!1ъ, будучи неоднороднымъ, вырастетъ внЬшне-симметричнымъ. 



Выше мы сказали, что внешняя симметр]я выражается въ равенстве 

 граней, нрпнадлежащпхъ одной простой Форм-Ь. Это опред^ленхе требуетъ 

 поправки, если д-Ьло пдетъ о крнсталлахъ, свободно растущихъ на дне крп- 



1) Г. ВульФъ. О пред'Ьлахъ точности законовъ геометрической кристаллограФ1и. 

 Извйсйя Варшав. Унив. 1903. 



2)6. 'УУиНГ. Кеие Гогт йез го11егеп(1еп Кгу8<а1118а(.1ов8-аррага1е8. 2. Г. Клу81. Ь. 

 17. 1911. 



